- 88 — 



ten schwefelsauren Strontians, wenn das resultirende 

 Schwefelstrontium sich als guter Leuchtstein zeigen 

 soll. 



Reiner farbloser, schön krystallisirter Ccelestin 

 (mit Schwefel von Sicihen stammend) wurde fein ge- 

 rieben und im Platintiegel mit Wasserstoffgas unter 

 verschiedenen Umständen reducirt. Das Leuchtvermö- 

 gen des resultirenden Schwefel Strontiums war aber in 

 drei verschiedenen Versuchen jedesmal ein sehr ge- 

 ringes. Ebenso gab schwefelsaurer Strontian, welcher 

 aus einer Lösung von salpetersaurem Strontian durch 

 verdünnte Schwefelsäure und Alkohol gefällt wurde, 

 schlechte Resultate. 



Der schwefelsaure Strontian , welchen man aiis 

 Fabriken erhält, gibt meist schlechte Resultate, wenig- 

 stens erhielt ich durch Reduction von Präparaten aus 

 den bekannten Fabriken von Trommsdorff in Erfurt, 

 Henner & Comp, in Wyl. Kant. St. Gallen, Noellner in 

 Darmstadt (letzterer wohl aus der Fabrik von Merk?) 

 unbefriedigende Resultate. Nach vielen Versuchen 

 glaube ich eine Darstellungsmethode gefunden zu ha- 

 ben, welche ziemlich constant gute Resultate liefert. 



Vor Allem will ich bemerken, dass bei der Fällung 

 des schwefelsauren Strontians ein Zusatz von Alkohol, 

 wie derselbe wohl gemacht wird, um vollkommene Aus- 

 scheidung des schwefelsauren Strontians zu erlangen, 

 durchaus unterlassen werden muss. Das durch Zusatz 

 von Alkohol erhaltene Präparat ist zu locker, um einen 

 guten Leuchtstein zu geben. Im Folgenden gebe ich 

 die Methode, nach welcher ich stets gute Resultate er- 

 halten habe. 



